SÉANCE DU II MAI igoS. II 33 



les déviations que produit sur le miroir du galvanomètre l'action seule de l'électro- 

 aimant. 



Effet 



longitudinal, tranversal. 



,j. , ( sens de rairaantation (A) -+- 4tq6 — 4i3o 



Bismuth pur , ,, . • ,„> 7 o 7 / 



/ autre sens de 1 aimantation (B). . . + l\,i6 -+- 4>24 



Bismuth... 99,43 ( sens de l'aimantation ( A) — 2,42 — 9)20 



Plomb.... 0,07 j autre sens de l'aimantation (B). . . — 4,56 -+- 9,26 



Bismuth... 96,44 I sens de l'aimantation (A) — 5,5o — 7,54 



Plomb.... 3,56 ( autre sens de l'aimantation (B).. . — 7,74 H- 8,33 



>) Mes expériences permettent de tirer les conclusions suivantes : 



» i" Effet longitudinal. — Pour le bismuth pur, on observe que la force 

 électromotrice thermo-électrique du couple formé avec le cuivre augmente 

 par l'action du magnétisme. Eu introduisant des traces de plomb dans le 

 bismuth pur, on trouve que la force électromotrice thermo-électrique 

 diminue sous l'influence du champ magnétique. Une quantité plus grande 

 de plomb accentue encore cette diminution, au point qu'elle devient 

 supérieure à l'accroissement de la force électromotrice observée avec le 

 métal pur. En outre, avec les alliages bismuth-plomb que j'ai étudiés, les 

 déviations se produisent du même côté, mais ont des valeurs très diffé- 

 rentes suivant le sens de l'aimantation. Le plomb ne donnant pas lieu à un 

 effet thermomagnétique longitudinal, il existe un alliage bismuth-plomb 

 qui fournit des valeurs négatives et maxima. 



» 2" Effet transversal. — La présence de traces de plomb a pour résultat 

 d'augmenter considérablement la valeur de l'effet transversal, sans en 

 changer le sens. Le phénomène, qui est nul dans le plomb pur, est le plus 

 intense pour un alliage déterminé de bismuth avec des traces de plomb. 



» Les influences si différentes produites par la présence du plomb dans 

 les alliages étudiés paraissent prouver que les deux effets thermomagné- 

 tiques ne sont pas connexes ('). Ces recherches seront d'ailleurs pour- 

 suivies (^). » 



(') Voir aussi W. INebnst, toc. cit., p. 783. 



(-) Les compositions des alliages dont il a été question dans celte Noie ont été 

 déterminées par des analyses, qui ont été faites sur les plaques mêmes par M. Mau- 

 rice Duyk. Qu'il me soit permis de lui adresser ici mes remeiciments. 



C. K., 1903, 1" Semestre. (T. CXXXVI, N« 19.) '4? 



